ЗАВИСИМОСТЬ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ВИБРОЦЕНТРИФУГИРОВАННОГО БЕТОНА ОТ НЕКОТОРЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ВИБРИРОВАНИЯ

Оригинальная статья / Original article УДК 691.327.333

DOI: http://dx.doi.org/10.21285/2227-2917-2020-4-560-569

Зависимость интегральных прочностных характеристик виброцентрифугированного бетона от некоторых технологических

факторов вибрирования

© Ю.В. Жеребцов, А.С. Воякин, А.А. Сукиасян, К.С. Десятников, В.П. Хохлова,

Е.Ю. Беспалый, И.Д. Падиев

Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону, Россия

Резюме: Для наилучшего уплотнения бетонной смеси целесообразно применение центрифугирования совместно с вибрированием. Такой режим, где вибрация рассматривается в качестве способа разжижения бетонной смеси на этапах ее рассредоточения под воздействием центробежных сил, называется виброцентрифугированием. При использовании предложенной экспериментальной установки для создания виброцентрифугированных элементов с вариатропной структурой и способа их изготовления были выделены технологические параметры, оказывающие наиболее значимое влияние на характеристики виброцентрифугированного бетона и конструкций из него. В опытах варьировались высота и форма технологических выступов хомутов. Исследовалась влияние этих факторов на интегральные (общие, усредненные по сечению) характеристики бетона: плотность, конструктивные характеристики при сжатии (прочность кубико-вая и призменная), конструктивные характеристики при растяжении (прочность осевая и при изгибе). Приведен анализ результатов экспериментальных исследований интегральных прочностных характеристик виброцентрифугированного бетона. Выявлена зависимость интегральных прочностных характеристик виброцентрифугированного бетона от технологических факторов. Разработка технологических и расчетных предложений по результатам исследований является отличительным преимуществом от ранее известных и применяемых способов управления свойствами виброцентрифугированных бетонов и конструкций из них. Наиболее высокие значения интегральных прочностных характеристик наблюдаются у виброцентрифугированных бетонов, изготовленных с использованием технологических выступов хомутов прямоугольной формы высотой 5 мм.

Ключевые слова: виброцентрифугированный бетон, интегральные прочностные характеристики, технологические факторы вибрирования, железобетонные изделия, вибрирование, прочность, плотность

Для цитирования: Жеребцов Ю.В., Воякин А.С., Сукиасян А.А., Десятников К.С., Хохлова В.П., Беспалый Е.Ю., Падиев И.Д. Зависимость интегральных прочностных характеристик виброцентрифугированного бетона от некоторых технологических факторов вибрирования. Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. 2020. Т. 10. № 4. С. 560-569. https://doi.org/10.21285/2227-2917-2020-4-560-569

Dependence of the integral strength characteristics of vibro-centrifuged concrete on technological vibration factors

Yuriy V. Zherebtsov, Alexandr S. Voyakin, Alexandr A. Sukiasyan, Kirill S. Desyatnikov, Viktoriya P. Khokhlova, Egor Yu.Bespalyi, Islam D. Padiev

Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russia

Abstract: Centrifugation in conjunction with vibrationis widely used for compacting concrete mixtures. Amode, where vibration is considered as a method for liquefying a concrete mixture at the stages of its dispersion under the influence of centrifugal forces, is referred to as vibro-centrifugation. An experimental setupis proposed for creating vibro-centrifuged elements with a variatropic structure. The paper discusses the technological process parameters having the most significant effect on the characteristics of vibro-centrifuged concrete and structuresproduced there from. In the experiments, the height and shape of the technological protrusions of the clamps were varied. The influence of these factors on the

Том 10 № 4 2020

Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость с. 560-569 Proceedings of Universities. Investment. Construction. Real estate Vol. 10 No.4 2020 _pp. 560-569

ISSN 2227-2917

сел

560 ISSN 2500-154X

integral (general, cross-section-averaged) characteristics of concrete was investigated: density, structural characteristics in compression (cubic and prismatic strength) and structural characteristics in tension (axial and flexural strength). The conducted analysis of the experimental results established correlations between the integral strength characteristics of vibro-centrifuged concrete and technological factors. An advantage of the proposed approach to controlling the properties of vibro-centrifuged concretes and structures produced there from consists in the development of technological and design solutions based on experimental results. Vibro-centrifuged concretes manufactured using technological protrusions of rectangular clamps with a height of 5 mm showed the highest values of integral strength characteristics.

Keywords: vibro-centrifuged concrete, integral strength characteristics, technological vibration factors, reinforced concrete products, vibration, strength, density

For citation: ZherebtsovYuV, Voyakin AS, Sukiasyan AA, Desyatnikov KS, Khokhlova VP, BespalyiE-Yu, Padiev ID. Dependence of the integral strength characteristics of vibro-centrifuged concrete on technological vibration factors. Izvestiyavuzov. Investitsii. Stroitel'stvo. Nedvizhimost = Proceedings of Universities. Investment.Construction.Realestate. 2020;10(4):560-569. (In Russ.) https://doi.org/10.21285/2227-2917-2020-4-560-569

Введение

Классификация способов изготовления железобетонных изделий и конструкций зависит от метода, используемого в процессе уплотнения бетонной смеси на стадии формования. Этот фактор влияет и на конструкцию базового оборудования, необходимого для

технологического процесса производства из-

~ 1

делий .

Основными при изготовлении железобетонных изделий являются вибрирование, комбинированные с вибрированием способы, а также центрифугирование. Абсолютно все из приведенных методов имеют свои положительные и отрицательные стороны, но стоит обратить внимание на то, что данные способы имеют и рациональные области применения.

Способ вибрирования целесообразно использовать в том случае, когда форма находится в вертикальном или горизонтальном положении. С учетом этого для уплотнения бетонной смеси можно применять навесные на форму вибровозбудители, неподвижный или подвижный вибросердечник (вибропуансон), виброплощадку или же их совокупность. Установки, созданные на основе этого принципа, пользуются спросом в России, Германии, Дании, и в других странах2.

Широкое распространение получило изготовление железобетонных изделий центрифугированием. Сущность способа состоит во вращении горизонтально расположенной формы, наполненной бетонной смесью, с до-

статочно большой частотой и такой же большой окружной скоростью, равной 15-20 м/с. Бетонная смесь под воздействием центробежных сил передвигается ближе к внутренней поверхности формы и равномерно рассредоточивается по ней.

Отечественными и зарубежными производителями изобретены центрифуги разных видов, которые работают в совокупности с соответствующим технологическим оборудованием.

К достоинствам метода центрифугирования можно отнести наименее жесткие требования к составу бетонной смеси; простоту конструкции центрифуг, в том числе и простоту их обслуживания; достаточно небольшое потребление энергии в процессе работы и сравнительно небольшую высоту центрифуги, что позволяет производить изделия длиной 5 м и больше [1-3].

Именно это и влияет на продолжительную эксплуатацию и производство центрифуг, это касается и отечественного производства, и зарубежного.

К недостаткам центрифуг относятся их малая производительность, большая металлоемкость форм, шум в работе и отходы при центрифугировании в виде отжимаемого с водой шлама, а также недостаточно гладкая внутренняя поверхность изделий, получаемая в результате неправильного подбора состава бетона [4-6].

Уточнение режимов центрифугирования, а

1Волков Л.А. Конструирование, исследование и определение параметров оборудования для изготовления железобетонных труб способом центрифугирования: дис. ... канд. техн. наук. М.: Гипростроммаш, 1999. 173 с. 2Дубинина В.Г. Разработка оптимальных параметров центрифугирования железобетонных безнапорных труб: дис. ... канд. техн. наук. Нижний Тагил, 2002. 150 с.;

Овсянкин В.И. Железобетонные трубы для напорных водоводов. 3-е изд. М.: Стройиздат, 1971 г. 320 с.

Том 10 № 4 2020 ISSN 2227-2917

с. 560-569 Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость

также улучшение конструкции центрифуг и работающего в комплексе с ними основного технологического оборудования и условий работы обслуживающего персонала актуально и в настоящее время.

Чтобы повысить качество уплотнения бетонной смеси, правильным будет способ центрифугирования применять одновременно со способом вибрирования, в таком случае этому режиму целесообразно дать название «виброцентрифугирование». В случае его применения начальное водосодержание в цементном тесте будет уменьшено до В/Ц = 0,24 и процесс уплотнения будет протекать без отслойки шлама, что связано с перераспределением жидкой фазы [7, 8].

Заметим, что при использовании метода виброцентрифугирования есть вероятность получить более стабильное распределение частиц заполнителя, а расход цементного теста можно уменьшить приблизительно на 30% в сравнении с фильтрационным центрифугированием вязкопластичного бетонного теста3.

В процессе применения виброцентрифуги-рованного метода вибрацию можно расценить как фактор, влияющий на процесс разжижения бетонной смеси на этапах ее перераспределения и уплотнения под влиянием центробежных сил [9-12].

Методы

В рамках предложенной экспериментальной установки для создания виброцентрифу-гированных элементов с вариатропной структурой и способа их изготовления были выделены технологические параметры, оказывающие наиболее значимое влияние на характеристики виброцентрифугированного бетона и конструкций из него.

Результаты и их обсуждение

Для того чтобы более подробно изучить виброцентрифугированный бетон, мы сконструировали и применили в лабораторных испытаниях универсальную опытную центрифугу, которая имеет электродвигатель постоянного тока с тиристорными блоками питания. Особенности данной центрифуги позволили достичь более плавного перехода с одной скорости на другую с помощью варьирования частоты вращения вала электродвигателя [13-15]. Вибрации формы создавались с помощью надетых на валы установки хомутов (по 2 хомута на каждый вал) с технологическими выступами различной формы и высоты.

Отличие методики испытаний состоит в том, что отдельный произведенный опытный

образец был подвержен нескольким видам испытаний.

Целью испытаний было изучение общих, усредненных по сечению характеристик бетона.

Для этого из полного кольцевого сечения условно было выбрано 3 квадранта, из которых были выпилены образцы малого размера для проведения испытаний на осевое сжатие, осевое растяжение и растяжение при изгибе [13-16].

Чтобы провести испытания на осевое сжатие, из первого квадранта необходимо было выпилить по 4 образца-куба размерами 15х15х15см, а для испытаний на растяжение при изгибе потребовалось выпилить по 1 призме размером 15х15х60см [13-16].

Для испытаний на осевое сжатие из второго квадранта выпилили по 2 призмы идентичных размеров - 15х15х60см.

И в завершение, из третьего квадранта для проведения испытаний на осевое растяжение необходимо было выпилить также 2 призмы такого же размера - 15х15х60см.

В конце испытаний образцов-кубов на осевое сжатие нами были получены результаты кубиковой прочности, в результате испытаний призм на осевое сжатие были получены результаты призменной прочности, а в результате испытаний призм на осевое растяжение -значения прочности при осевом растяжении и по завершению испытаний призм на растяжение при изгибе нами были получены результаты прочности на растяжение при изгибе [17].

К исследуемым технологическим параметрам, в первую очередь, можно отнести группу факторов вибрирования:

- высоту технологических выступов, обеспечивающих вибрирование;

- шаг между технологическими выступами, обеспечивающими вибрирование;

- форму технологических выступов, обеспечивающих вибрирование;

- режим вибрирования.

Тем самым, в факторах вибрирования учитывалась амплитуда, регулируемая высотой технологических выступов хомутов, обеспечивающих вибрирование; частота, регулируемая шагом между технологическими выступами хомутов, обеспечивающими вибрирование; вертикальная характеристика вибрирования (резкость или плавность), регулируемая формой технологических выступов хомутов, обеспечивающих вибрирование; горизонтальная характеристика вибрирования - режим вибри-

3Ахвердов И.Н. Железобетонные напорные центрифугированные трубы. М.: Стройиздат, 1969. 164 с.

ISSN 2227-2917 Том 10 № 4 2020 се^ (print) Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость с. 560-569

562 ISSN 2500-154X Proceedings of Universities. Investment. Construction. Real estate Vol. 10 No.4 2020 _(online)_pp. 560-569

рования (синхронный, асинхронный и попеременный).

Всего для проведения испытаний было изготовлено и испытано 9 опытных виброцентрифугированных образцов с кольцевым сечением. Образцы были изготовлены следующих размеров:

Исследовалась задача оценки влияния этих факторов на интегральные (общие, усредненные по сечению) характеристики бетона:

- плотность;

- конструктивные характеристики при сжатии: прочность (кубиковая и призменная);

конструктивные характеристики при растяжении - прочность (осевая и при изгибе).

Результаты экспериментальных исследований влияния технологических факторов на интегральные характеристики виброцентри-фугированного бетона представлены в таблице и на рис. 3-7.

Анализ результатов экспериментальных исследований интегральных прочностных ха-

- внешний диаметр D = 450 мм;

- внутренний диаметр отверстия d = 150

мм;

- общая высота Н = 1200 мм.

В опытах варьировались следующие технологические факторы: высота и форма технологических выступов хомутов (рис. 1 и 2).

10 мм 10 mm

рактеристик виброцентрифугированного бетона показал, что его плотность имеет самые высокие значения при использовании технологических выступов хомутов прямоугольной формы высотой 5 мм в сравнении с треугольной и трапецеидальной формами и другими значениями высот выступов. При этом можно заметить, что при аналогичных параметрах технологических выступов хомутов кубиковая и призменная прочности при сжатии, а также прочности на растяжение при изгибе и осевое растяжение имеют наивысшие показатели. Если же высота технологических выступов была 2,5 или 10 мм, то прочностные характеристики и плотность заметно уменьшались.

b

Рис. 1. Выбор высоты технологических выступов вала виброцентрифуги: a - 2,5 мм; b - 5 мм; с -Fig. 1. Selection of height of technological ledges of the vibrocentrifuge shaft: a - 2,5 mm; b - 5 mm; с -

b

Рис. 2. Выбор формы технологических выступов вала виброцентрифуги: a - треугольные; b - прямоугольные; с - трапецеидальные Fig. 2. Selection of the shape of technological protrusions of the vibrocentrifuge shaft: a - triangular; b - rectangular; c - trapezoidal

a

c

a

c

Том 10 № 4 2020 ISSN 2227-2917

с. 560-569 Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость (print) Vol. 10 No. 4 2020 Proceedings of Universities. Investment. Construction. Real estate ISSN 2500-154X 563 pp. 560-569_(online)_

Результаты экспериментальных исследований влияния группы факторов

вибрированияна интегральные прочностные характеристики виброцентрифугированного бетона Results of experimental studies of the influence of a group of vibration factors

Характеристики бетона Высота технологических выступов хомутов, мм

2,5 5 10

Форма технологических выступов хомутов Форма технологи выступов хому ческих тов Форма технологи выступов хому ческих /тов

треугольная прямоугольная трапецеидальная треугольная прямоугольная трапецеидалная треугольная прямоугольная трапецеидальная

Плотность, кг/м3 2369 2360 2340 2371 2418 2360 2371 2381 2390

Прочность (при сжатии), МПа: - кубиковая; - призменная 52.8 51.9 52,5 51,3 50.6 41.7 52,9 51,9 56,8 56,5 52,5 51,3 53,1 52,1 54.7 43.8 55,1 54,1

Прочность (при растяжении), МПа: - при изгибе; - осевое 4,5 4,3 4,6 4,3 4,5 4,3 4,7 4,4 4,8 4,5 4,6 4,3 4,6 4,4 4,6 4,2 4,7 4,2

Треугольная Прямоугольная Трапецеидальная

Рис. 3. Зависимость плотности виброцентрифугированного бетона от высоты и формы

технологических выступов хомутов Fig. 3. Density dependence of vibrocentrifuged concretefrom the height and shape of the technological protrusions of the clamps

Треугольная - Прямоугольная

Рис. 4. Зависимость кубиковой прочности при сжатии виброцентрифугированного бетона от высоты и формы

технологических выступов хомутов Fig. 4. Compression Cubic Strength Dependence of Vibro centrifuged concrete from the height and shape of the technological protrusions of the clamps

ISSN 2227-2917

Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость Proceedings of Universities. Investment. Construction. Real estate

Том 10 № 4 2020

с. 560-569 Vol. 10 No.4 2020 pp. 560-569

re

§ 40 J-,-,-,-,--

a 2,5 5 10

Высота технологических выступов хомутовг им — Треугольная Прямоугольная

Рис. 5. Зависимость призменной прочности при сжатии виброцентрифугированного бетона от высоты

и формы технологических выступов хомутов Fig. 5. Dependence of prism compression strength of the vibrocentrifuged concrete from the height and shape of technological protrusions of the clamps

Высота технологических ЕыступоЕ: мм Треугольная — Прямоугольная Трапецеидальная

Рис. 6. Зависимость прочности на растяжение при изгибе виброцентрифугированногобетонаот высоты и формы

технологических выступов хомутов Fig. 6. Dependence of tensile strength at bending of vibrocentrifugeConcrete from the height and shape of technological

protrusions of the clamps

2,5 5 10

Высота технологических выступов хомутов, мы — Треугольная — Прямоугольная Трапецеидальная

Рис. 7. Зависимость прочности на осевое растяжение виброцентрифугированного бетона от высоты и формы технологических выступов хомутов Fig. 7. Dependence of axial tensile strength of vibrocentrifuged concrete from the height and shape of the technological protrusions of the clamps

Том 10 № 4 2020 ISSN 2227-2917

с. 560-569 Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость (print) Vol. 10 No. 4 2020 Proceedings of Universities. Investment. Construction. Real estate ISSN 2500-154X 565 pp. 560-569_(online)_

При использовании выступов треугольной и трапецеидальной форм интегральные прочностные характеристики и плотность уменьшались в сравнении с выступами прямоугольной формы. При этом чуть большие характеристики наблюдались у виброцентрифугиро-ванных бетонов, полученных при помощи использования технологических выступов треугольной, нежели у выступов трапецеидальной формы. Хотя эта разница не столь выражена, нежели в сравнении с выступами прямоугольной формы. Также наблюдается различие в поведении прочностных характеристик виброцентрифугированного бетона при использовании технологических выступов хомутов треугольной и трапецеидальной форм в зависимости от высоты этих выступов. Данные зависимости для различных видов прочности имели то линейный (кубиковая и приз-менная прочности при сжатии), то параболический (прочность на растяжение при изгибе и осевое растяжение) характеры. Наилучшие

показатели характерны для высот 5 и 10 мм.

Выводы

Выявление зависимости интегральных прочностных характеристик виброцентрифу-гированного бетона от технологических факторов и разработка технологических и расчетных предложений по результатам исследований является отличительным преимуществом от ранее известных и применяемых способов управления свойствами виброцентрифугиро-ванных бетонов и конструкций из них.

Наиболее высокие значения интегральных прочностных характеристик наблюдаются у виброцентрифугированных бетонов, изготовленных с использованием технологических выступов хомутов прямоугольной формы высотой 5 мм. Наименьшие же значения интегральных прочностных свойств характерны для бетонов, полученных с использованием выступов любой рассматриваемой формы высотой 2,5 мм.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Баженов Ю.М. Современная технология бетона // Технологии бетонов. 2005. № 1. С. 6-8.

2. Маилян Л.Р., Маилян А.Л., Айвазян Э.С. Расчетная оценка прочностных и деформа-тивныххарактеристик и диаграмм деформирования фибробетонов с агрегированным распределением волокон // Инженерный вестник Дона. 2013.№

3.URL: http://www. ivdon. ru/ru/magazine/archive/n 3y2013/1760.

3. ОбернихинД.В., НикулинА.И. Экспериментальные исследования деформативности изгибаемых железобетонных элементов различных поперечных сечений // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. 2017. № 4. С. 56-59.

4. Польской П.П., Маилян Д.Р., Георгиев С.В. Прочность и деформативность коротких усиленных стоек при малых эксцентриситетах // Инженерный вестник Дона. 2014. № 4 URL:http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/N4 y2014/2734

5. Сулейманова Л.А. Высококачественные энергосберегающие и конкурентоспособные строительные материалы, изделия и конструкции // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. 2017. №1. С. 9-16.

6. GeikerM.R., Michel A., Stang H., Lepech M.D.Limit states for sustainable reinforced concrete structures // Cement and Concrete Research. 2019. Vol. 122. P. 189-195.

7. Tasevski D., Ruiz M.F., Muttoni A., Compressive strength and deformation capacity of con-

crete under sustained loading and low stress rates // Journal of Advanced Concrete Technology. 2018. Vol. 16. P. 396-415.

8. KoponeBE.B., EaweHOB^.M., CMMPHOBB.A. CTpoMTenbHbieMaTepManbiBapwaTponHO-KapKacHOMCTpyKTypbi. M.: MrCy, 2011. 316 c.

9. Li K., Li L. Crack-altered durability properties and performance of structural concretes // Cement and Concrete Research. 2019. Vol. 124. 105811.

10. Ferrotto M.F., Fischer O., Cavaleri L. Analysis-oriented stress-strain model of CRFP-confined circular concrete columns with applied preload // Materials and Structures. 2018.Vol. 51. 44. https://doi.org/10.1617/s11527-018-1169-0

11. Bourchy A., Barnes L., Bessette L., Chalen-con F., Joron A., Torrenti J. M. Optimization of concrete mix design to account for strength and hydration heat in massive concrete structures // Cement and Concrete Composites. 2019. Vol. 103. P. 233-241.

12. Wen-Yao Lu, Chia-Hung Chu. Tests of high-strength concrete deep beams. Magazine of Concrete Re-search. 2019.Vol. 71. № 4. P. 184194.

13. Mailyan L.R., Stel'makh S.A., Shcherban' E.M., Kholodnyak M.G. Determination and use of hidden strength reserves of centrifuged reinforced constructions by means of calculation and experimental methods // Russian journal of building construction and architecture. 2020. № 1 (45). P. 6-14. DOI: 10.25987/VSTU.2020.45.1.001

ISSN 2227-2917

Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость Proceedings of Universities. Investment. Construction. Real estate

Том 10 № 4 2020

с. 560-569 Vol. 10 No.4 2020 pp. 560-569

14. Нажуев М.П., Яновская А.В., Холодняк М.Г., Стельмах С.А., Щербань Е.М., Осадчен-ко С.А. Анализзарубежногоопытаразвитиятех-нологии виброцентрифугированных строительных конструкций и изделий из бетона // Вестник Евразийской науки. 2018. №3. URL: https://esj.today/PD F/58SAVN318.pdf

15. Маилян Л.Р., Стельмах С.А. Халюшев А.К., Щербань Е.М., Холодняк М.Г., Нажуев М.П. Оптимизация параметров центрифугированных изделий кольцевого сечения на стадии уплотнения // Инженерный вестник Дона. 2018. № 3. URL: http://ivdon.ru/ru/magazine/anchive/n3y2018/5123

16. Маилян Л.Р., Стельмах С.А., Халю-

шев А.К., Щербань Е.М., Холодняк М.Г., Нажуев М.П. Оптимизация технологических параметров для изготовления центрифугированных бетонных образцов кольцевого сечения // Строительство и архитектура. 2018. Т. 6. № 1 (18). С. 247-252.

17. Чернильник А.А., Щербань Е.М., Стельмах С.А., Чебураков С.В., Ельшаева Д.М., Доценко Н.А. Рецептурно-технологические аспекты получения высококачественных центрифугированных бетонов [Электронный ресурс] // Инженерный вестник Дона. 2019. № 1. URL: http:// ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y019 /5525 (07.12.2020).

REFERENCES

1. BazhenovYuM. Modern technology of concrete. Tekhnologiibetonov. 2005. № 1. p. 6-8.

2. Mailyan LR, Mailyan AL, AivazyanEhS. Calculated evaluation of strength and deformation characteristics and deformation diagrams of fiber concrete with an aggregated distribution of fibers. Inzhenemyivestnik Dona.2013;3.

3. Obernikhin DV, Nikulin AI. Experimental studies of deformability of bending reinforced concrete elements of various cross-sections. Vestnik BGTU im. V.G. Shukhova.2017;4:56-59.

4. Pol'skoi PP, Mailyan DR, Georgiev SV. Strength and deformability of short reinforced props in small eccentricities.Inzhenemyivestnik Dona. 2014;4

5. Suleimanova LA.High-quality energy-saving and competitive construction materials, products and structures. Vestnik BGTU im. V.G. Shukhova. 2017;1:9-16.

6. GeikerMR, Michel A, Stang H, Lepech MD.Limit states for sustainable reinforced concrete structures. Cement and Concrete Research. 2019;122:189-195.

7. Tasevski D, Ruiz MF, Muttoni A.Compressive strength and deformation capacity of concrete under sustained loading and low stress rates. Journal of Advanced Concrete Technology. 2018;16:396-415.

8. Korolev E.V., BazhenovYu.M., Smirnov V.A. Construction materials of variable-frame struc-ture.Moscow: MSUCE; 2011. 316 p.

9. Li K, Li L. Crack-altered durability properties and performance of structural concretes. Cement and Concrete Research. 2019;124:105811.

10. Ferrotto MF, Fischer O, Cavaleri L. Analysis-oriented stress-strain model of CRFP-confined circular concrete columns with applied preload. Materials and Structures.

2018;51:44.https://doi.org/10.1617/s11527-018-1169-0

11. Bourchy A, Barnes L, Bessette L, Chalencon F, Joron A, Torrenti JM. Optimization of concrete mix design to account for strength and hydration heat in massive concrete structures. Cement and Concrete Composites. 2019;103:233-241.

12. Wen-Yao Lu, Chia-Hung Chu. Tests of high-strength concrete deep beams. Magazine of Concrete Re-search. 2019;71(4):184-194.

13. Mailyan LR, Stel'makh SA, Shcherban' EM, Kholodnyak MG. Determination and use of hidden strength reserves of centrifuged reinforced constructions by means of calculation and experimental methods. Russian journal of building construction and architecture.2020;1:6-14.

14. Nazhuev MP, Yanovskaya AV, Kholodnyak MG, Stel'makh SA, Shcherban' EM, Osadchenko SA. Analysis of foreign experience in the development of vibration centrifuged building structures and concrete products. VestnikEvraziiskoinauki.2018,3. Available from: https://esj.today/PDF/58SAVN318.pdf

15. Mailyan L.R., Stel'makh S.A. Khalyushev A.K., Shcherban' E.M., Kholodnyak M.G., Na-zhuevM.P.Optimization of parameters of centri-fuged products of O-ring section at the sealing stage. Inzhenemyivestnik Dona. 2018. № 3. (In-Russ.)Available from: http://ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2018/5123

16. Mailyan LR, Stel'makh SA, Khalyushev AK, Shcherban' EM, Kholodnyak MG, Nazhuev MP. Optimization of technological parameters for the manufacture of centrifuged concrete ring-section pieces. Stroitel'stvoiarkhitektura. 2018;6

17. Chernil'nik AA, Shcherban' EM, Stel'makh SA, Cheburakov SV, El'shaeva DM, Dotsenko

Том 10 № 4 2020 ISSN 2227-2917

с. 560-569 Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость (print) Vol. 10 No. 4 2020 Proceedings of Universities. Investment. Construction. Real estate ISSN 2500-154X 567 pp. 560-569_(online)_

NA. Reciproctional and technological aspects of obtaining high quality centrifuged concretes. In-zhenemyivestnik Dona.№ 1.(In Russ.)Available

Сведения об авторах

Жеребцов Юрий Владимирович,

магистрант,

Донской государственный технический университет, 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, Россия, Se-mail: yuri.zherebtsov@gmail.com ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6162-0049

Воякин Александр Сергеевич,

магистрант,

Донской государственный технический университет, 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, Россия, e-mail: alexvoyakin2020@gmail.com ORCID:https://orcid.org/0000-0001-7312-4440

Сукиасян Александр Андреевич,

магистрант,

Донской государственный технический университет, 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, Россия, e-mail: saleks.andr16@mail.ru ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8247-5672

Десятников Кирилл Сергеевич,

магистрант,

Донской государственный технический университет, 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, Россия, e-mail: kirill.desyatnikov2020@mail.ru ORCID:https://orcid.org/0000-0003-2890-4610

Хохлова Виктория Петровна,

магистрант,

Донской государственный технический университет, 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, Россия, e-mail: skiba1995@bk.ru ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9700-5726

Беспалый Егор Юрьевич,

магистрант,

Донской государственный технический университет, 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, Россия, e-mail: bespalyy-1995@mail.ru ORCID:https://orcid.org/0000-0002-7243-3417

from:

http://ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2019/5525

Information about the authors

Yuriy V. Zherebtsov,

Undergraduate,

Don State Technical University,

162 Sotsialisticheskaya St., Rostov-on-Don,

344022, Russia,

He-mail: yuri.zherebtsov@gmail.com ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6162-0049

Aleksandr S. Voyakin,

Undergraduate,

Don State Technical University,

162 SotsialisticheskayaSt., Rostov-on-Don,

344022, Russia,

e-mail: alexvoyakin2020@gmail.com ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7312-4440

Aleksandr A. Sukiasyan,

Undergraduate,

Don State Technical University,

162 SotsialisticheskayaSt., Rostov-on-Don,

344022, Russia,

e-mail: saleks.andr16@mail.ru

ORCID:https://orcid.org/0000-0001-8247-5672

Kirill S. Desyatnikov,

Undergraduate,

Don State Technical University,

162 Sotsialisticheskaya St., Rostov-on-Don,

344022, Russia,

e-mail: kirill.desyatnikov2020@mail.ru ORCID:https://orcid.org/0000-0003-2890-4610

Viktoriya P. Khokhlova,

Undergraduate,

Don State Technical University,

162 Sotsialisticheskaya St., Rostov-on-Don,

344022, Russia,

e-mail: skiba1995@bk.ru

ORCID:https://orcid.org/0000-0002-9700-5726

Egor Yu.Bespalyi,

Undergraduate,

Don StateTechnical University,

162 Sotsialisticheskaya St., Rostov-on-Don,

344022, Russia,

e-mail: bespalyy-1995@mail.rumailto:au-

geen@mail.ru

ORCID:https://orcid.org/0000-0002-7243-3417

ISSN 2227-2917 Том 10 № 4 2020 (print) Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость с. 560-569

568 ISSN 2500-154X Proceedings of Universities. Investment. Construction. Real estate Vol. 10 No.4 2020 _(online)_pp. 560-569

Падиев Ислам Даудович,

магистрант,

Донской государственный технический университет, 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, Россия, e-mail: islampadiev222@icloud.com QRCiD:https://orcid.org/QQQQ-0QQ1-963Q-5922

Заявленный вклад авторов

Все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Все авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

Статья поступила в редакцию 14.10.2020; одобрена после рецензирования 06.11.2020; принята к публикации 11.11.2020.

Islam D. Padiev,

Undergraduate,

Don State Technical University,

162 Sotsialisticheskaya St., Rostov-on-Don,

344022, Russia,

e-mail: islampadiev222@icloud.com mailto:au-geen@mail.ru

ORCID:https://orcid.org/0000-0001-9630-5922

Contribution of the authors The authors contributed equally to this article.

Conflict interests

The authors declare no conflict of interests regarding the publication of this article.

The final manuscript has been read and approved by all the co-authors.

The article was submitted 14.10.2020; approved after reviewing 06.11.2020; accepted for publication 11.11.2020.

Том 10 № 4 2020 ISSN 2227-2917

с. 560-569 Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость (print) Vol. 10 No. 4 2020 Proceedings of Universities. Investment. Construction. Real estate ISSN 2500-154X 569 pp. 560-569_(online)_